?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


公司新闻
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>公司新闻

风管加工的质量控制标准
2025-12-01
风管加工的质量控制是确保通风系统安全、高效运行的核心,需覆盖原材料检验、加工工艺精度、拼接密封性能、防腐防火处理、成品检验等全流程,以下是结合国家标准(如 GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》、GB/T 17798-2016《通风与空调用金属风管》)及行业实操的质量控制标准细则.
一、原材料质量控制标准
原材料是质量基础,需从材质、规格、性能三方面严格把关:
材质验证
金属风管(钢板、不锈钢板、铝板等)需提供材质证明书,明确牌号(如 304/316L 不锈钢、Q235 钢板),严禁用 201 不锈钢冒充 304/316L(可通过光谱分析仪检测材质成分)。
非金属风管(玻璃钢、酚醛复合板等)需符合阻燃等级(不低于 B1 级)、耐温性(根据使用场景满足 - 10℃~70℃或更高),且无开裂、分层、气泡等缺陷。
规格偏差控制
板材厚度需符合设计要求,允许偏差 ±0.1mm(用千分尺检测,抽样比例不低于 3%);例如:矩形风管长边≤500mm 时,钢板厚度≥0.5mm;长边>1600mm 时,厚度≥1.2mm。
辅助材料(密封胶、螺栓、法兰垫片)需匹配风管材质:不锈钢风管禁用普通碳钢螺栓(避免电化学腐蚀),密封胶需具备耐温、耐老化性能(使用寿命不低于 10 年)。
二、加工工艺精度控制标准
1. 下料与剪切
剪切尺寸误差≤±1mm(用钢卷尺检测,每批次抽检 10%,且不少于 3 件),切口无毛刺、卷边、缺棱(用手触摸无划手感,放大镜观察无明显缺陷)。
弧形 / 异形风管下料需通过 BIM 建模优化,展开尺寸误差≤±0.5mm,避免拼接后出现弧度偏差。
2. 折弯与成型
矩形风管折弯角度偏差≤±1°(用角度尺检测),折边宽度均匀(偏差≤±0.3mm),折弯半径符合要求:钢板风管≥1.5 倍板厚,不锈钢风管≥2 倍板厚(防止材料开裂)。
螺旋风管成型后,管径偏差≤±2mm(用卡尺测量两端及中间 3 个截面),螺距均匀(偏差≤±1mm),风管圆度误差≤3mm/m(用拉线法检测)。
矩形风管对角线偏差≤3mm(边长≤1000mm)、≤5mm(边长>1000mm),平面度误差≤2mm/m(用水平尺检测)。

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号